Mavzu: ikki shnekli ekstruderlar

|
Mavzu: ikki shnekli ekstruderlar
|
bet | 1/2 | Sana | 11.12.2023 | Hajmi | 2,1 Mb. | | #115855 |
Bog'liq IKKI SHNEKLI EKSTRUDERLAR - MAVZU: IKKI SHNEKLI EKSTRUDERLAR
- Termoplastik polimerlarni har xil profilga ega bo`lgan teshiklar orqali uzluksiz siqib chiqarish va uni sovutish ekstruziyalash deb ataladi. Bu usul bilan trubalar, pardalar, list, plyonka, shlanglar, kabel' simlarini ustini polimerlar bilan qoplash va har turli uzunasiga o`lchanadigan buyumlar olinadi.
- Ekstruziya jarayoni ekstruder deb ataluvchi mashinalarda amalga oshiriladi. Ekstrudorlar har xil bo`ladi: bir chervyakli, ikki chervyakli, diskli va kombinirlangan
- • Ekstrudor asosan quyidagi qismdan iborat: stanina unda isitiladigan tsilindr joylashtiriladi; silindr ichki qismida bir yoki ikki chervyak o`rnatiladi; chervyaklar elektr dvigatel' bilan (aylanish uchun) boqlangan; tsilindrda isitish va sovutish sistemasi mavjud.
- Shakllash uchun maxsus forma qo`llaniladi. Masalan, truba olish uchun mundshtuk va dorndan iborat profil' beradigan qo`shimcha uskuna yasatiladi.
- Ekstruziyalash uchun material granula holatda mashina bunkeri orqali isitiladigan tsilindrga tushadi. U erdan oquvchan qolga o`tgan issiq material aylanib turuvchi shnek vositasi orqali oldinga surilib, mashinani bosh qismiga o`rnatilgan forma orqali siqib chiqariladi.
- Demak, ekstruderni vazifasi polimerni tsilindr bo`ylab siljishini, uning yumshashini va gomogenlashishga o`tiShni ta`minlashdir; undan tashhari tsilindr ichida gidrostatik bosim paydo qilish, chunki polimer oqiShi va uning kallak orqali shaklga aylanishi shu bosim tufayli amalga oshiriladi.
- • Isitiladigan silindr (chervyak singari) shartli ravishda uch zonaga bo`linadi:
- 1 zona - granulaning silindrga tushishi va uni oldinga siljishi va zichlanishi (uplotnenie).
- 2 zona - siqish zonasi, bu zonada polimer sekin-asta issiqlik ta`sirida yumshaydi va plastikalanadi. Bu berilayotgan issiqlik va materialning ichki ishqalanishi natijasida hosil bo`ladigan issiqlik tufayli amalga oshiriladi.
- Polimerlarni suyuqlanishida uning hajmi kamayadi, shu tufayli bu zonada chervyak kanalining chuqurligi kamayib borishi rejalashtirilgan.
- Oxirgi 3 zona - dozirovanie nomi bilan ataladi. Bunda butun chervyak vint kanali bo`ylab suyuqlangan polimer bilan qoplangan va suyuqlanma qolipga siqib chiharib beriladi.
- 1 zona uzunligi odatda tsilindrga tushayotgan granul joyidan boshlab to granulni suyuqlangan qatlami silindr devorida yoki shnekda hosil bo`lganicha uzunlik qabul xilingan.
- 2 zona - suyuqlanish zonasi - suyuqlanish boshlangandan to butunlay granulni suyuqlangan qolatga kelguncha shnek masofasi qabul xilingan.
- 3 zona - dozirovanie, bu zonada butunlay suyuqlangan, harorat bir tekis taqsimlangan va suyuk polimer bir xil xossaga ega bo`lishini ta`minlash zonasidir va suyuqlanma siqib chiqarishga tayyor.
- Chervyakning zonalarga bo`linishi
-
- 1. To`qri, majburiy oqim bu kallak tomon yo`nalgan bo`ladi.
- 2. Teskari oqim - to`qri oqimni kamayiShi; bunga sabab kallakning va tsilindr devorining Qarshiligidir.
- 3. Tsirkulatsion oqim - vintli kanal o`qiga perpendikulyar raviShda yo`nalgan oqim bo‘ladi.
- 4. "Utechka" oqimi - chervyak va tsilindrni ichki satqidan hosil bo`lgan oraliqda sodir bo`ladi va u granula tuShayotgan bunker tomon yo`nalgan bo`ladi.
- • Chervyak zonalarning uzunligi va ularning bir-biriga nisbati qayta ishlanaetgan polimer xossasiga,tuzilishiga boqliqdir.
- Masalan,amalda termoplastlar qayta ishlanayotganda (ular keng diapazonli haroratda suyuqlanadi) chervyakning siqish zonasi uzunrok bo`lishi kerak. Kristall polimer uchun aksincha, siqish zonasi qisharok bo`ladi (odatda zona uzunligi silindrning diametriga teng bo`ladi).
- Termik turg’un bo`lmagan termoplastlarni (PVX) qayta ishlashda siqish zonasiz jarayon olib boriladi. Buning uchun maxsus chervyaklar qo`llaniladi, ularda kanal chuqurligi kamayib boradi. Buning natijasida PVXni parchalaniShi keskin kamaytirib yuboriladi (yana shuni e`tiborga olish kerakki, siqish zonasida issiqlik ajralib chiqadi).
- Silindr ichida materialni oqishiga ishqalanish koeffitsenti katta ta`sir ko`rsatadi. Shuning uchun chervyak yuzasi va material o`rtasidagi ishqalanish koeffitsenti silindr yuzasi bilan material o‘rtasidagi ishqalanish koeffitsentidan kam bo`lishi kerak. Agarda bunga rioya xilinmasa, unda suyuqlangan polimer chervyak bilan aylanib ketadi va oldinga siljish bo`lmaydi. CHervyakka bo`lgan ishqalanish koeffitsentini kamaytirish uchun chervyak ichidan (o`qi orqali) sovuq suv yuboriladi. Buni quyidagi rasmdan ko`riSh mumkin:
|
| |